( io58 ) 



zinc donne un mastic qui prend une grande dureté et est utilisé pour dif- 

 férents Tisages. 



» iSf d'oxyde de zinc fut mis en suspension dans loo'^'' d'une solution 

 très concontrée de chlorure de zinc et agité pendant cinq minutes. Le 

 liquide filtré commença à se troubler au bout de trois heures. Le lendemain 

 les parois de la fiole étaient recouvertes d'un dépôt épais et adhérent d'oxy- 

 chlorure de zinc cristallisé en aiguilles microscopiques. 



» 3" Oxjchlorure de calcium. — Ce composé fait prise comme les précé- 

 dents; il donne également des dissolutions sursaturées. 



» iS"^ de chaux éteinte fut mis en suspension dans xoo'^"' d'ime dissolu- 

 tion concentrée de chlorure de calcium. La dissolution filtrée au bout de 

 quinze minutes laissa déposer, après un repos de vingt-quatre heures, des 

 cristaux d'oxychlorure de calcium adhérant aux parois de la fiole. 



» Après avoir démontré le rôle des phénomènes de sursaturation dans la 

 prise de ciments si différents les uns des autres, on serait en droit de géné- 

 raliser immédiatement ce fait et de l'étendre, par simple raison d'analogie, 

 aux ciments calcaires ordinaires, dont la faiijie solubilité et la lenteur à 

 réagir rendent les expériences assez difficiles et incertaines. J'ai pu cependant 

 reconnaître directement la formation de dissolutions sursaturées avec l'un 

 des composés existant dans les ciments, le moins important, il est vrai, 

 l'aluminate de chaux. En étudiant la solubilité des aluminates de chaux, 

 j'avais observé des anomalies singulières : 



» Tous les aluminates de chaux fondus, traités par un grand excès d'eau, 

 laissent dissoudre de l'alumine et de la chaux en proportions variables et, 

 généralement, différentes de celles du composé traité par l'eau. Les alumi- 

 nates hydratés, au contraire, ne laissent jamais dissoudre d'alumine. 



» Les dissolutions d'alnminates, abandonnées à elles-mêmes, laissent peu 

 à peu précipiter la totalité de leur alumine et une partie de leur chaux à l'état 

 d'alnminates de chaux hydratés cristallisés, de compositions variées. Au 

 bout de six mois, la proportion d'alumine restée en dissolution est si faible 

 qu'il est difficile d'en reconnaître avec certitude la présence; elle est en 

 tous cas inférieure à S'^^"" par litre. L'aluminate de chaux ne peut donc 

 rester en dissolution qu'à l'état de sitrsaliwalion ('). 



» La proportion d'alumine dissoute initialement est d'autant plus forte 



( ' ) Les aluminates dissous sont en fait partiellement, peut-être Uicitie totalement disso- 

 ciés en alumine et cliaux. 



